112 0- Lehmann, Die Eisensalmiak-Mischkristalle. 



„Wird der kristallisierenden Salmiaklösung auch nur eine 

 Spur von Eisenchlorid zugesetzt, so verschwindet die Neigung 

 zur Bildung oktaedrischer Formen gänzlich und es treten 

 scharfkantige, regelmäßig gebildete Würfel auf (Fig. 43). 

 Wird nun der Zusatz von Eisenchlorid so sehr vergrößert, 

 daß die Flüssigkeit merklich gelb gefärbt erscheint, so macht 

 sich alsbald ein weiterer Einfluß des Zusatzes geltend, indem 

 nun auch die Kristalle sich mit einer gelben Schicht über- 

 ziehen, und zwar von weit dunklerem Ton als die Lösung 

 selbst, gerade als ob die Kristalle den Farbstoff der Lösung 

 mit großer Kraft an sich heranzögen und auf ihrer Ober- 

 fläche fixierten (Fig. 44). Die nun neu entstehenden Kristalle 

 erscheinen durch ihre ganze Masse hindurch gelb gefärbt, und 

 Beobachtung im polarisierten Licht zeigt beginnende Doppel- 

 brechung. Je mehr der Zusatz zum Eisenchlorid vergrößert 

 wird, um so mehr wächst auch die Intensität der Färbung 

 der Kristalle, welche bis zu einem sehr dunklen Rotgelb an- 

 steigen kann 1 . Die Beobachtung im polarisierten Licht zeigt 

 dann einen höchst auffälligen Dichroismus .... Bei sehr 

 stark vergrößertem Zusatz an Eisenchlorid treten neben 

 diesen gefärbten Salmiakkristallen Kristalle eines Doppelsalzes 

 von Salmiak und Eisenchlorid auf .... Die Übereinstimmung 

 des Dichroismus legt die Vermutung sehr nahe, daß es ge- 

 rade diese Doppelverbindung von Salmiak und Eisenchlorid 

 ist, die in feinster Verteilung mit der Substanz der Salmiak- 

 kristalle gemengt die eigentümliche Färbung dieser letzteren 

 hervorruft. Die Färbung würde also einer Art Mischung 

 (Legierung) der beiden kristallisierbaren Substanzen ent- 

 sprechen, welche mit dem Vorgang der Mischung zweier 

 Flüssigkeiten sogar in der Hinsicht eine Ähnlichkeit zeigt, 

 als ein bestimmter Sättigungspunkt eintritt, von welchem 

 an die Salmiakkristalle kein weiteres Eisenchlorid mehr auf- 

 zunehmen imstande sind." 



Diese Mitteilungen setzen übrigens die Kenntnis meiner 

 früheren Beobachtungen über Kristallisation im allgemeinen 

 und über Einmischung von Kupferchlorid — Chlorammonium 



1 Um die Kristalle sehr schön zu erhalten, muß die Lösung stark 

 mit Salzsäure angesäuert werden. 



